セメント+水+砂(細骨材)+砂利(粗骨材)からできた強度のつよい構造物です。基礎から施工までまるっと解説していきます。目次から確認したい項目へジャンプできますのでぜひご活用ください。時間&気温について注意点について養生について寒中コンクリートと暑中コンクリートについてコンクリートのひび割れパターンコンクリート劣化機構(原因・現象・対策)コンクリート用語レディーミクストコンクリートについてレディーミクストコンクリートの呼び強度レディーミクストコンクリート★受け入れ検査項目表コンクリートとは?構成とセメントやアスファルトとの違いコンクリートは、セメント+水+砂(細骨材)+砂利(粗骨材)の4つから構成されています。比率はだいたい(セメント1:水1.8:砂3:砂利3)くらいです。強度が強いため、家の基礎や壁、橋の橋脚や河川の護岸などに幅広く使用されています。セメントペーストやモルタルとコンクリートとの違いモルタル・コンクリート・セメントペーストのちがいは以下のとおりです。モルタル(セメント2:水1:砂6)コンクリート(セメント1:水1.8:砂3:砂利3)セメントペースト(セメント7:水3)ちなみに粗骨材と細骨材の違いは以下のとおりです。粗骨材(そこつざい)5mmふるいに重量で85%以上とどまるもの(砂利)細骨材(さいこつざい)10mmふるいを全部通り、5mmふるいを重量で85%以上通るもの(砂)セメントや水、砂の割合がちがうんだね!さらにそれぞれのちがいをまとめるとこんな感じ!モルタルとコンクリートのちがい:砂利(粗骨材)が入っているかどうかコンクリートとセメントペーストのちがい:砂(細骨材)と砂利(粗骨材)が入っているかどうかモルタルとセメントペーストのちがい:砂(細骨材)が入っているかどうか要するに、モルタル・コンクリート・セメントペーストのちがいは、セメントや水などの割合や、砂(細骨材)や砂利(粗骨材)が入っているかどうかということです。〈関連記事〉コンクリート・モルタル・セメントペーストの違いは?図でかんたん解説ちなみにセメントの種類と記号、特性については以下の表をご覧ください。FCさらにくわしくは以下の記事をご覧ください。川の護岸さらにくわしくは以下の記事をぜひご覧ください。鉄筋が入っていないコンクリート鉄筋コンクリート構造(RC)なぜコンクリートのなかに鉄筋をいれるかというと、コンクリートが「引張の力」によわいから。鉄筋は小さい断面でありながら、引張につよい性質があり、コンクリートの弱点を補うことができるのです。逆にコンクリートは圧縮の力にはつよいと覚えておきましょう。外力により曲げモーメントが発生するとき、コンクリートには圧縮と引張の力が作用します。コンクリートは引張の力によわいので、きほんてきに鉄筋は引張断面の部分に配置されます。コンクリートには気温の変化によるひび割れ発生、地震などの予想外の応力の発生に対応するため、圧縮側にも鉄筋を配置する場合があります。プレストレストコンクリート構造(PC)プレストレストコンクリート造(PC)とは、外力によって引張応力の生じる部分にあらかじめ圧縮応力を与え、外力が作用したときに生じる引張応力を打ち消すようにしたものです。計画的に導入された圧縮応力を【プレストレスト】と呼びます。プレストレストを与える方法は、プレテンション方式とポストテンション方式の2種類です。どちらも部材中に高強度のPC鋼材を緊張して固定し、その復元力でコンクリートに圧縮応力を生じさせます。&鉄筋コンクリートについて★特徴や種類ていねい解説コンクリート構造の種類と特徴★土木学士がかんたん解説コンクリート【スランプ】の基準値スランプとは、コンクリートのやわらかさの指標のひとつで、スランプコーンにフレッシュコンクリートを詰め込み、外した時の高さの差のことです。スランプ試験方法スランプコーンを平らな平板の上にのせるコンクリートをほぼ同じ量で3層に分けて詰める各層ごとにつき棒でならした後、25回ずつ同じように突く3層とも突き終わったら、すぐに、そして静かにスランプコーンまっすぐ上に引き上げる。残ったコンクリートの中央の高さを測定する。徹底解説コンクリートの非破壊検査コンクリートの状態を確認する検査には【非破壊検査】があります。きはくり打音法コンクリート表面をハンマで打撃し、打撃音を測定。876-91さらに細かくそれぞれの方法について知りたい方は以下の記事から確認することができます。暑中コンクリートと寒中コンクリートについて暑中コンクリートや寒中コンクリートは特殊コンクリートと言われ、気温などによってコンクリート示方書で定められているコンクリート施工の基準(名称)です。暑中コンクリート暑中コンクリートとは?暑中コンクリートとは、日平均気温が25°Cを超える時期に施工するコンクリートのこと養生方法コンクリート打ち込み後、急激な乾燥によるひび割れの発生が認められた場合には直ちにタンビング等を行い、ひび割れを除去する。(タンビング:タンパという機械でコンクリートを締め固めること)養生期間中は湿潤状態を保つ直射日光や風を防ぐために散水やシートをかぶせる覆いなどを行う。練り混ぜから打ち込み終了までの時間は1.5時間以内とする。打ち込み時のコンクリート温度の上限は35°C以下を標準とする。直射日光を受けて高温になる恐れがある場合は、散水・覆いなどを行う。コンクリートポンプで圧送する場合は輸送管を湿らせた布などで覆い、管の温度が高くならないようにすること。単位水量は所要のワーカビリティーが保てる範囲でできるだけ少なくする寒中コンクリート寒中コンクリートとは?寒中コンクリートとは、日平均気温が4°C以下になる時期に施工するコンクリートのこと養生方法コンクリートの温度を5°C以上に保ち、さらに2日間は0°C以上に保つ練炭やジェットヒータなどで温度管理を行う。コンクリートが急激に乾燥することがないように散水や加湿装置を用いて乾燥を防止する。運搬や打ち込みの注意点コンクリートの練り混ぜ開始から打ち込むまでの時間をできるだけ短くし、コンクリート温度の低下を防ぐ。打ち込み時のコンクリートの温度は、5°C~20°Cの範囲に保つ気象条件が厳しい場合や薄い部材の場合には、最低打ち込み温度は10°C程度を確保する。コンクリートポンプを使用する場合、輸送管の温度が低すぎると、モルタルが凍結して付着する可能性があるので、管路の保温、打ち込み前の温水による余熱、終了時の清掃などを行う。単位水量は所要のワーカビリティーが保てる範囲でできるだけ少なくするコンクリートの運搬コンクリートの品質を保つため、運搬時の注意点や基準は以下のとおりです。1.5m以下さらにくわしくは以下の記事をご覧ください。コンクリート運搬のきほん!運搬方法や運搬時間まとめコンクリートの打設方法コンクリートを打設する際の時間、気温、養生などの注意点をまとめました。確認などにぜひお使いください。時間&気温について運搬コンクリートの練り混ぜてから、運搬車が荷おろし時点に到着するまでの時間は1.5時間(90分)以内とし、圧送をやむを得ず中断するときは1時間以内とする。打ち込み練り始めから打ち終わりまで:外気温が25°Cを超えるときは1.5時間以内(90分)、外気温が25°C以下なら2.0時間以内(120分)とする。許容うち重ね時間:外気温が25°Cを超えるとき、2.0時間以内(120分)、外気温が25°C以下のとき、2.5時間以内(150分)とする。打ちあがり速度:コンクリートの打ちあがり速度は、30分につき、コンクリート高さ1m~1.5mくらいを標準とする。締固めコンクリートを内部振動機(棒状バイブレータ)などで締め固めるときには、1ヵ所あたり5秒~10秒かけて締め固める。温度制御養生(工場製品など)工場製品の養生では練り混ぜたあとに、2~3時間以上経過してから蒸気養生を行う。日平均気温が4°C以下の場合、寒中コンクリートとして取りあつかうこと日平均気温が25°Cを超える場合、暑中コンクリートとして取りあつかうこと打ち込み寒中コンクリートはコンクリート温度を5~20°Cに保つ。暑中コンクリートはコンクリート温度の上限は35°C以下とする。寒中コンクリートの養生は、初期凍害を防止するためにコンクリート温度を5°C以上、さらに2日間は0°C以上に保つ暑中コンクリートは、気温が高く湿度が低いとひびわれを起こす可能性があるため、散水、覆い(おおい)などをして、直射日光やかぜを防ぐ。混和材の違いとは?コンクリート混和材料の種類や効果まとめコンクリート打設については以下の記事もぜひご覧ください。まるっと解説コンクリートのひび割れパターンコンクリートのひび割れパターンは大きく分けて沈みひび割れ乾燥収縮ひび割れ水和熱ひび割れアルカリシリカ反応によるひび割れの4つに分類することができます。ひび割れの原因や対策については以下の表をご覧ください。AE減水剤を利用して、コンクリートの単位セメント量を少なくする3プレクリーニング、パイプクリーニングなどを行い、コンクリートの打ち込み時と養生時の温度低下を図る4誘発目地を適所に入れるアルカリシリカ(骨材)反応によるひび割れ壁T型橋脚コンクリート中のアルカリ分と骨材のシリカが反応し、膨張ひび割れが起こる例)アルカリ骨材反応がある骨材を使用している1骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法、モルタルバー法)の結果で無害とされた骨材を使用する2コンクリート中のアルカリ総量を3kg/m3以下とする3高炉セメント(B種またはC種)やフライアッシュ(B種またはC種)を使用する4コンクリートへの塩分、水分供給の防止および被覆処理をするさらにくわしくは以下の記事をぜひどうぞ!コンクリートひび割れをパターン別に解説!原因と対策まとめひび割れを自分で直す?!自己治癒コンクリートかんたん図解解説コンクリート劣化機構(原因・現象・対策)コンクリートが劣化してしまうのは、劣化機構が関連しています。劣化機構についてかんたんにまとめると以下のとおりです。タイル、石張りなどの仕上げ、かぶりを大きくしたり気密性の吹付け材を施工する。コンクリート中の塩化物イオン量を少なくする、高炉セメントなどを使う。AE剤やAE減水剤を使う、耐凍害性の大きな骨材を使う。コンクリートの表面を保護する、水セメント比を小さくして密実なコンクリートとする。高炉セメントやフライアッシュを使う、骨材のアルカリシリカ反応試験で無害と確認された骨材を使用する。くわしく知りたい方は以下の記事をぜひご覧ください。まるわかりアルカリ骨材(シリカ)反応の原因・基準・対策をわかりやすく解説コンクリートの化学的侵食の対策やメカニズムについてコンクリートの塩害対策は?原因や含有量の基準もわかりやすく解説コンクリートの凍害って何?メカニズム・特徴・対策を簡単に解説!コンクリート用語コンクリートでは専門用語が多いので、意味をしっかり確認しておきましょう。今回紹介するのは以下の5つです。1128:2005「フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法-空気室圧力方法」に定められている〈関連記事〉エントレインドエアとエントラップエアの違い★土木用語の基礎知識コールドジョイントとは、コンクリートの層同士が一体化していない不連続断面のことです。内部側のコールドジョイント部をUカットし、そこにシーリング材を充填する外部側からエポキシ樹脂接着剤を注入する〈関連記事〉コンクリートの【コールドジョイント】とは?原因や対策まるわかりレイタンスとは、コンクリート打ち込み後に内部の微細な粒子が浮上し、コンクリートやモルタル、セメントペーストなどの表面に形成するぜい弱な層のことです。ブリーディングとは、フレッシュコンクリートやモルタル、セメントペーストなどにおいて、固体材料の沈降または分離によって、練り混ぜ水の一部が遊離して表面に出てきてしまう現象のことです。コンクリートを打ち込んだ後に材料分離して練り混ぜ水が表面に出てきてしまう現象を【ブリーディング】、ブリーディングによって形成されるぜい弱な層部分を【レイタンス】とセットで覚えておきましょう。5308で品質管理されたコンクリートのことです。工事でコンクリートを使用するときには欠かせない基礎知識!確認するときなどにぜひお使いください。レディーミクストコンクリートの呼び強度レディーミクストコンクリートの呼び強度とは、荷卸し地点におけるレディーミクストコンクリートが、所定の材齢まで標準養生を行ったときの圧縮強度(または曲げ強度)としてどれだけあればよいか、購入者がえらんで指定する取引上の強度のことです。基本的にレディーミクストコンクリートの配合は、購入者と協議して、指定した事項および品質を満足し、かつ検査に合格するように生産者が定めています。生産者は、コンクリート納入時にレディーミクストコンクリート配合計画書を購入者に提出することになっていますのでご確認ください。基礎となる資料の提示が義務づけられています。N】となり、意味は以下のとおりです。普通:コンクリートの種類による記号21:呼び強度8:スランプ(cm)20:粗骨材の最大寸法(mm)N:セメントの種類による記号(N:普通ポルトランドセメント)【関連記事】レディーミクストコンクリート受入検査(コンクリート標準示方書)レディーミクストコンクリート★受け入れ検査項目表レディーミクストコンクリートの受け入れ検査は、受け入れ側の責任のもとに実施し、検査の結果を構造物の発注者が確認することを標準とします。受け入れ検査は、荷卸し時に行うことを標準とし、以下に示す表が標準です。下表の項目以外でも事前に指定された項目に関しては検査を実施しなければいけないので注意してください。検査の結果、所定の性能を確保できないと判定されたコンクリートはこれを用いてはなりません。設計基準強度を下回る確率が5%以下であることを適当な生産者危険率で推定できること【関連記事】レディーミクストコンクリートの呼び強度と種類★確認表つき以上です。ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。め壁や板・工法の種類まとめ★根入れ長さ・深さの基準も解説こんにちは、ちゃんさとです。こんなお悩みを解決します。土留めについて、種類や根入れ長さの基準などをまとめましたので参考にしてください。コンクリートの養生|種類や目的まるっと解説!わかりやすい一覧表付きこんにちは、土木学士ちゃんさとです。コンクリートの養生は、打ち込み後に硬化し強度が増すまで、コンクリートを保護する大切な役割があります。よる面積計算(例題付き)測量士補試験にも出るから要チェック座標法による面積計算は、計算表を作成し、それに数値を当てはめていくことで答えを導く方法です。のきほん★土木施工に大切な考え方とは?土木における工程管理とは、工事着工から完成までの施工計画を時間的に管理することです。そのなかで、現場の状況変化に応じて施工計画をあらゆる角度から評価・検討しなければなりません。交通施策によるマルチモーダルとは、都市への車の集中を緩和するものです。複数の交通機関と連携します。4などの資格を取得しています。勉強方法や公務員のあれこれ、仕事の心得などをメインに情報発信をしています。